( 213 ) 



» Si l'on excepte le cas des petites charges, qu'il vaut toujours mieux 

 éviter dans la pratique, la décroissance du coefficient M est assez lente 

 pour que l'on puisse, dans les applications ordinaires, admettre une valeur 

 constante, 0,42 par exemple. » 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la détermination du coefficient d'élasticité de Vacier. 

 Note de M. E. Mercadier, présentée par M. Sarrau. 



« Dans la dernière Communication que j'ai eu l'honneur de faire à l'A- 

 cadémie, j'ai montré comment on pouvait évaluer le rapport - des con- 

 stantes d'élasticité, et juger du degré d'isotropie d'un corps élastique, en 

 déterminant simplement l'intervalle musical entre le son fondamental et 

 le premier harmonique d'un disque découpé dans le corps. 



» Je rappelle qu'à la valeur i,6i3 de cet intervalle correspond la va- 

 leur )^ = [j-, et qu'à la valeur 1,728 de cet intervalle correspond la valeur 



» Dans le verre c'est la première valeur qui existe à très peu près. 



» Voici maintenant des expériences relatives à l'acier fondu. 



» Pour ce métal les expériences de MM. Rirchhoff, Okatow, Schneebeli, 

 faites en produisant des déformations statiques ou des vibrations longitu- 

 dinales sur des verges d'acier trempé et recuit, s'accordent à montrer que 



le rapport - y est compris entre i et 2, en s'approchant d'autant plus de 2 



que le métal est plus recuit. 



» Je nie suis servi, pour l'application de ma méthode, de disques dé- 

 coupés dans une lame d'acier fondu de 1 1""" d'épaisseur et qui n'avait été 

 soumise à aucun recuit spécial : les disques avaient été rabotés ensuite 

 de façon à être réduits aux épaisseurs de 3™", 3""", 5 et 4'"™ environ : ils 

 avaient 100™" de diamètre. 



» En produisant successivement le son fondamental et le premier har- 

 monique de ces disques, une oreille un peu exercée entend, sans aucun 

 doute, entre les deux sons, un intervalle un peu supérieur à une sixte 

 majeure (ut, la = i ,Gg). 



» Mais les sons purs et prolongés de l'acier permettent des évaluations 

 numériques précises. Je les ai comparés à ceux d'une série de diapasons en 

 acier bien étalonnés par M. Kœnig, allant de Vut^ à Vut^, en déterminiint 



